AclilZfliiiter Al.scliiiilt. Fa-ciii. 443 



sich Hill' s|>ärliih und in stark (It'iuoliilt'ni Zu;«l;ui(ii' im Papier wiediT. 

 Besser sind die dickwandi::!!! IHeim-nli' des (ii undgewebes erhallen';. 



40) Holzfaser. 



Seit den sechziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts wird die 

 lldl/.papierfabrikation im Grossen betrieben, und gegenwärtig schon ist 

 Holz für die meisten Länder Europas eines der wichtigsten Rohmaterialien 

 zur Papiererzeugung. Es eignen sich nicht alle Holzarten in gleicher 

 Weise für diesen Zweck. Weiche, faserige Hülzcr von lichter Farbe 

 sind hierfür die tauglichsten. Am häufigsten kommt jetzt Tannen-, 

 Fichten- und Zitterpappelholz zur Anwendung. Doch werden erwiesener- 

 maassen in der europäischen Cellulosefabrikation — von der noid- 

 amerikanischen soll hier ganz abgesehen werden — auch noch das Holz 

 der Langführe [Pi/ms Pm/iilio), Weissführe, Schwarzführe, Lärche, 

 Erle {Aln/ts (jlathwsa), Esche, Weide [Salix frayäiis und Capreuj^ Roth- 

 buche, Vogelbeere {Sorbus Äiicuparia), Birke und Silberpappel [Fopiibis 

 alba) verwendet 2). 



Aus Holz wird bekannllich in zweierlei Arten Papierfaser bereitet, 

 entweder durch blosse mechanische Zerkleinerung, oder durch chemische 

 Processe, indem man das Holz durch Einwirkung bestimmter Stoffe in 

 seine Elementarfasern zerlegt. Im ersteren Falle entsteht der »Holz- 

 schliff«, im letzteren Falle die »Holzcellulose«. 



Holzschliff (Holzstoff) ist vollkommen unverändertes Holz, nur 

 mechanisch in sehr kleine faserige Theilchen, in feine Spähnchen zerlegt, 

 llolzschliir als solcher lässt sich nicht auf Papier verarbeiten, es muss 

 stets noch ein feinfaseriger Papierstoff (z. B. Hadernzeug) zugesetzt 

 werden. Wohl aber lässt sich aus Holzschliff allein Pappe erzeugen. 



Holzschliff zeigt begreiflicher Weise alle Reactionen auf Holzsubstanz, 

 z. B. mit schwefelsaurem .\nilin und mit Phlorogiucin -f- Salzsäure. 

 In den »Spähnchen« wird man nicht nur die Holzfasern (Libriformfasern 

 und Tracheiden bez. Gefässei, sondern auch andere histologische Elemente 

 des Holzkürpers, z. B. Markstrahlen oder Holzparenchvm auflinden. Es 

 wird hier besonders leicht zu entscheiden sein, ob ein Nadel- oder ein 

 Laubholz zur Erzeugung des Holzschliffes diente. .\uch wird es, da nur 

 •■ine sehr kleine Zahl gemeiner Laub- und Nadelhülzer der Pai»ier- 

 I ilirikation dient, gewöhnlich keine Schwierigkeiten machen, auf Grund 



I; Eingehfiulero Daton utior tlio Mikroskopie des Bumbiispapiers cnlliült eine im 

 Wiener pflanzcnphysiologischen Inslilulc von Dr. .\. Joncic ausgeführte Arbeit, 

 welche demnächst in der österr. bot. Zeitschrift ersclieinen wird. 



2) S. hierüber v. Höhnet in der weiter unten citirten Abhandlung. 



